Riproduzione arti fidale della Pirite magnetica. 



3 



Fe & 8 6 . Per la Pirite magnetica di Bodenmais il Rammelsberg con- 

 siderava come abbastanza costante la formula Fé- 8 S . 



Le prime notizie di Pirrotite riprodotta artificialmente sono date 

 da Hausmann (1) . in cristallini prismatici notati negli slicchi dei 

 torni di Lautenthal (Harz). Masse finamente cristalline di Pirrotite 

 furono ottenute artificialmente da C. W. G. Fuchs (2), il quale vi 

 assegnava la formula Fe s S 9 . Infine anche Fanqué e Michel-Levy (3) 

 parlano di Pirrotite riprodotta artificialmente, dando la formula Fé, S s . 



Per spiegare la costituzione della formula tanto variabile della 

 Pirrotite si è tentalo supporre 1* aggruppamento : 



n Fé 8 -+- Fé Si 

 o T altro : 



n Fé S + Fé* 8*. 



A me pare sia più razionale supporre 1* aggruppamento 



n Fé S-t-Fes S 4 



laddove il gruppo Fé, S\ tipo ancora non noto e che chiamerei 

 Pirrotite pura, per la sua analogia coli' ossido Fé, t spiegherebbe 

 la sua proprietà magnetica. Questa sarebbe più accentuata quanto 

 più la Perrotite in esame si avvicina alla pura Fé, S 4 . Di tutte le 

 Pirrotiti artificiali, o naturali questa in esame sarebbe quella che si 

 avvicinerebbe di più alla pura, infatti essa corrisponde a 



Fet Ss = Fé S + Fe 3 Si 



e così si giustifica il suo intenso magnetismo, il quale talora mani- 

 festa la polarità. 



(1) Beìtrftge zùr metallurgischen Krystallkunde, 1850 e 1859 p. 48. 



(2) " Das kiinstlich dargestellten Mineralien .. in Naturkundige Verhandelingen 3 ilH Verz. 

 Deli. I. Haarlem. 1872, 4.» 



(8) Syn.th.ese des mineraux et des vo<;lies. Paris 1882, pag. 316. 



